## PENGGUNAAN SIKA VISCOCRETE 3115 ID UNTUK MEMUDAHKAN PENGERJAAN
(WORKABILITY BETON MUTU TINGGI K.350 DAN KUAT TEKAN BETON)
Djaenudin Hadiyana 1) , Sartika Nisumanti 2)
1) Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Indo Global Mandiri Jl. Jend. Sudirman  No. 629 KM. 4 Palembang
Email :  djaenudinhadiyana@yahoo.com 1) , vanza_71@yahoo.co.id 2)

## Abstrak
Dalam  pengerjaan  beton,  dengan  menggunakan  penambahan  bahan  (admixture)  Sika  Viscocrete  3115 ID  dan  agregat  halus  (filler)  abu  terbang  (fly  ash),  sebanyak  20%-30%  dari  berat  semen  akan memudahkan  pengerjaan  beton  pada  saat  finishing,  curing  (workability)  dan  dapat  mempertahankan kuat  tekan  beton,  pemilihan  bahan-bahan  yang  digunakan  sangat  penting  terutama  untuk  memperoleh mutu beton yang diinginkan dengan tujuan tertentu dengan biaya yang ekonomis.
Dalam penelitian ini beton normal dengan beton yang menggunakan zat adiktif Sika Viscocrete 3115 ID dan Fly ash dengan persentase 10%, 15%, 20%, 30% dari semen. Pada umur pengujian 7, 14,21 dan 28 hari.dapat  diketahui  kuat  tekan  beton  yang  disyaratkan  K.350.  Penelitian  ini  melakukan  6  macam pengujian dengan ukuran benda uji ø150 mm x 300 mm. Setiap pengujian memiliki 12 benda uji. Dari hasil penelitian diketahui pada campuran Fly Ash 20% (BS + FA 20%) menghasilkan kuat tekan 30,20 Mpa.
Kata  Kunci: Workability beton  K.350, Superplastisizer (Sika  viscocrete  3115  ID ) , Fly  Ash ,  Mutu Beton.

## PENDAHULUAN
Dalam  bidang  konstruksi,  material  konstruksi yang  paling  sering  digunakan  ialah  beton.  Dimana penggunaan  beton  adalah  pilihan  utama  karena beton merupakan bahan dasar yang mudah dibentuk dengan harga relatif murah dan materialnya mudah didapatkan  dibandingkan  dengan  bahan  konstruksi lainnya.
Beton  merupakan  bahan  campuran  antara semen, agregat kasar, agregat halus, air dan dengan atau  tanpa  bahan  tambahan  (admixture)  dengan perbandingan tertentu yang akan membentuk beton segar (Mulyono,2003).
Dalam  pembuatan  beton,  pemilihan  bahan- bahan  yang  digunakan  sangat  penting  terutama untuk  memperoleh  mutu  beton  yang  diinginkan dengan  tujuan  tertentu  dengan  biaya  yang ekonomis.  Adapun  fungsi  kegunaan  agregat  dalam beton  ialah  untuk  menghasilkan  kuat  yang  besar pada  beton  dan  mengurangi  susutan  pada pengerasan  dan  juga  dengan  gradasi  yang  baik maka  akan  mendapatkan  beton  yang  baik  pula. Agregat  yang  digunakan  dalam  beton  berfungsi sebagai bahan dalam campuran beton yang pengisi persentase  agregat  lebih  besar  dalam  volume campuran sehingga agregat memberikan konstribusi  terhadap  beton,  walaupun  hanya sebagai pengisi tetapi peranan agregat kasar sangat penting  terhadap  beton  sehingga  pemilihan terhadap agregat perlu diperhatikan. Pada penelitian
ini,  salah  satu  bahan  yang  digunakan  untuk campuran  beton  yaitu  bahan  tambah  Sika Viscocrete  3115  ID  (Superplasticizer)    dan  bahan pengganti  atau  bahan  tambah  lainnya  adalah  Fly Ash, Fly ash adalah limbah industri yang dihasilkan dari pembakaran batu bara dan terdiri dari partikel- partikel  yang  halus.  Dengan  menambahkan  zat adiktif  dan  fly  ash  dalam  campuran  beton  perlu dilakukan  pengujian  kuat  tekan  beton  sehingga dapat diketahui apakah dengan melakukan tambahan  zat  adiktif  dan  fly  ash  tersebut  akan mempunyai  pengaruh  terhadap  kuat  tekan  yang dibuat.
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  kuat tekan  beton  dengan  penambahan  zat  adiktif  Sika Viscocrete  3115  ID  dan  penggantian  sebagian semen dengan fly ash, u ntuk mengetahui persentase ideal  terbesar Fly  Ash,    s serta  mengetahui perbedaan nilai uji kuat tekan beton normal dengan beton  yang  menggunakan  zat  adiktif  Sika Viscocrete  3115  ID  dan Fly  ash dengan  umur pengujian 7, 14,21 dan 28 hari.

## TINJAUAN PUSTAKA
Pengertian  beton  adalah  campuran  antara semen  Portland  atau  semen  hidraulik  lainnya, agregat  halus,  agregat  kasar,  dan  air,  dengan  atau tanpa  bahan  tambahan  yang  membentuk  masa padat. Beton disusun dari agregat kasar dan agregat halus (Menurut SNI-03-2847-2002).
Beton merupakan campuran semen portland, pasir, kerikil dan air. Semen portland dan air  setelah  bertemu  akan  bereaksi,  butir-butir semen bereaksi dengan air menjadi gel yang dalam beberapa  hari  menjadi  keras  dan  saling  merekat. Agregat  yaitu  pasir  dan  kerikil  tak  mengalami proses  kimia,  melainkan  hanya  sebagai  bahan pengisi  saja  yaitu  sebagai  bahan  yang  dilekatkan (Triono Budi Astanto,2001) kelebihan  pada  beton  yaitu  muda  dibentuk  sesuai dengan  kebutuhan  kontruksi,  mampu  memikul beban  yang  berat,  tahan  terhadap  temperatur  yang tinggi,  biaya  perawatan  yang  murah,  tahan terhadap  pengkaratan/  pembusukan  oleh  kondisi alam,  kuat  tekan  tinggi  dan  hargat  relatif  rendah, sedangkan  kekurangan  pada  beton  yaitu  bentuk yang  telah  dibuat  sulit  untuk  diubah,  lemah terhadap  kuat  tarik,  mempunyai  bobot  yang  berat, daya pantul suara yang besar, dan sulit kedap air.
Bahan-bahan penyusun beton.

## Semen
Secara  umum  definisi  semen  adalah sebagai bahan perekat yang  memiliki sifat mampu mengikat  bahan  –  bahan  padat  menjadi  satu kesatuan  yang  kompak  dan  kuat.  Fungsi  utama semen  adalah  mengikat  butir-butir  agregat  hingga membentuk  suatu  massa  padat  dan  mengisi rongga-rongga udara di antara butir-butir agregat. Type- type Semen Portland ada 5 jenis antara lain:
a. Type  I  (Ordinary  Portland  Cement  )  yaitu semen  portland  untuk  penggunaan  umum yang  tidak  memerlukan  persyaratan  khusus seperti  yang  di  persyaratkan  pada  semen type lain.
b. Type  II  (Moderate  Sulfat  Resistance)  yaitu semen portland memiliki panas hidrasi yang sedang  dan  tahan  terhadap  sulfat  sehingga cocok  untuk  digunakan  di  bendungan, dermaga, landasan.
c. Type III ( High Early Strength) yaitu semen portland  memiliki  kecepatan  reaksi  yang tinggi  pada  fase  permulaan  saat  pengikatan terjadi  dan  ini  cocok  digunakan  untuk daerah bersuhu dingin.
d. Type  IV  (  low  Heat  Of  Hydration)  yaitu semen portland yang penggunaannya memerlukan  panas  hidrasi  rendah  dan  type semen  ini  cocok  digunakan  untuk  daerah yang bersuhu panas.
e. Type  V  (  Sulfat  Resistance  Cement)  yaitu semen  portland  yang  dalam  penggunaanya memerlukan ketahanan yang tinggi terhadap sulfat  dan  type  semen  ini  cocok  digunakan
untuk  pembuatan  beton  pada  daerah  yang tanah  dan  airnya  mempunyai  kandungan garam  sulfat  tinggi  seperti  daerah  tambang atau air laut.

## Air
Air merupakan bahan dasar pembuat beton yang penting. Air diperlukan agar bereaksi dengan semen  (proses  pengikatan)  serta  sebagai  bahan pelumas  antara  butir-butir  agregat  agar  mudah dikerjakan dan dipadatkan.

## 2.2.3 Agregat
Agregat  merupakan  bahan  pembentuk beton  yang  diikat  oleh  perekat  semen.  Agregat yang  sering  dipakai  adalah  pasir,  kerikil,  dan  batu pecah.  Kandungan  agregat  dalam  beton  rata-rata mencapai  70%  -  75%  dari  volume  beton.  Agregat sangat  berpengaruh  terhadap  sifat-sifat  beton, sehingga  pemilihan  agregat  merupakan  suatu bagian penting dalam pembuatan beton.

## METODE
Penelitian  kuat  tekan  beton  dilakukan  secara experimental  di  laboratorium  PT.  Rotari  Persada. Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  kuat tekan  beton  fc’  29,05  Mpa  sebagai  standar  yang selanjutnya  di  tambah  dengan  bahan  tambah  Sika Viscocret  3115  ID  (superplastisizer)  dan  Fly  Ash sebagai  pengganti  sebagian  dari  semen.  Penelitian dilakukan  dengan cetakan beton  berbentuk  silinder dengan ukuran 150 cm x 300 cm dan setiap variasi memiliki  3  benda  uji  dan  masing  –  masing  benda uji akan  dilakukan pengujian pada umur 7, 14, 21, 28 hari.
Bahan  Tambahan  ( Admixture )  atau  Bahan Pengganti
Bahan  tambah  ( admixture )  adalah  suatu bahan berupa bubuk atau cairan yang ditambahkan ke  dalam  campuran  adukan  beton  selama pengadukan,  dengan  tujuan  untuk  mengubah  sifat adukan  atau  betonnya  (Spesifikasi  Bahan  Tambah untuk Beton. SK SNI S-18-1990-03).

## Kuat Tekan Beton
Menurut  SNI  03-2834-1993  Kuat  tekan beton  yang  disyaratkan f’c adalah  kuat  tekan  yang ditetapkan  oleh  perencana  struktur  (berdasarkan benda  uji  berbentuk  silinder  diameter  150  mm, tinggi  300  mm,  kubus  150  mm  x  150  mm  x  150 mm, dan kubus 200 mm x 200mm x 200 mm. Kuat tekan  beton  biasanya  berhubungan  dengan  sifat- sifat  lain,  maksudnya  apabila  kuat  tekan  beton tinggi,  sifat-sifat  lainnya  juga  baik  (Kardiyono Tjokrodimulyo,1995).
Penelitian Terdahulu Penelitian Terdahulu yang telah melakukan penelitian sebelumnya adalah - F.  Pujo  Semedi,  ST  (2014)  melakukan penelitian  Analisa  Kuat  Tekan  Beton K.350 dan Pengaruhnya
Terhadap
Penambahan  superplastisizer  (Sikament
LN)  dan  Penggantian  sebagian  semen dengan  Fly Ash.  Dengan hasil kuat  tekan rencana (f’cr) terlampaui  dari  setiap varian  benda  uji  yang  telah  diuji  kuat tekannya dengan nilai kuat tekan rata-rata
(f’cr) beton normal 36,664 Mpa.
- Ir.  Rusman  Asri,  MM.,MT  dan  Sartika
Nisumanti,  ST.,MT  (2014)  melakukan penelitian  tentang  Kuat  Tekan  Beton Mutu Tinggi Dengan Penambahan Conplast SP 337. Dengan hasil kuat tekan beton  rencana (f’cr) terlampaui  dengan niai  46,61  Mpa  dan  dengan  kuat  tekan benda  uji  adukan  1,2  :  2  :  3  dengan penambahan Sp 337 (B5) kuat tekan rata- ratanya  mencapai  48,81  Mpa  sehingga kuat tekannya lebih tinggi dari kuat tekan beton normal.
Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Percobaan Campuran Material
Pemeriksaan material dilakukan untuk mengetahui  material  yang  akan  digunakan  dalam pembuatan  benda  uji  silinder  apakah  memenuhi persyaratan atau tidak.
Tabel 1 . Hasil Percobaan Campuran Material
Gambar 2. Grafik Percobaan Campuran Material

## Pembuatan dan Perawatan Benda Uji
Pembuatan  benda  uji  pada  penelitian  ini dilakukan  mengunakan  alat  pengaduk beton  molen (mixer)  berkapasitas  6  benda  uji  dalam  sekali pembuatan,  penelitian  ini  terdiri  dari  6  varian, setiap  varian  terdiri  dari  12  benda  uji,  adapun proporsi campuran beton dalam setiap varian ialah :
Tabel 2. Proporsi Campuran Beton
Pembuatan  benda  uji  ini  dengan  komposisi beton  normal  Fc’  29,05  Mpa  dengan  di  campur superplastisizer dan penggantian semen dengan Fly Ash sebanyak  10%,  15%,  20%  dan  30%  dengan bertujuan  untuk  mengetahui  persentase  ideal terbesar Fly Ash .
Tabel  3. Hasil  Pengujian  Kuat  Tekan  Beton Normal fc’ 29,05 Mpa (BN)
Tabel  4 .  Hasil  pengujian  kuat  tekan  beton dengan tambah Sika Viscocrete 3115 ID (BS)
Tabel  5. Hasil  pengujian  kuat  tekan  beton dengan tambahan Fly Ash 10% dan Sika Viscocrete 3115 ID (BS + FA 10%)
Tabel  6. Hasil  pengujian  kuat  tekan  beton dengan tambahan Fly Ash 15% dan Sika Viscocrete 3115 ID (BS + FA 15%)
Tabel  7. Hasil  pengujian  kuat  tekan  beton dengan tambahan Fly Ash 20% dan Sika Viscocrete 3115 ID (BS + FA 20%)
Tabel  8. Hasil  pengujian  kuat  tekan  beton dengan tambahan Fly Ash 30% dan Sika Viscocrete 3115 ID (BS + FA 30%)

## Pengujian Kuat Tekan Benda Uji
Setelah semua benda uji dari keseluruhan varian dibuat  dan  di  rawat  selanjutnya  dilakukan pengujian  kuat  tekan  benda  uji  berdasarkan  umut yang  telah  ditentukan  dengan  bertujuan  untuk mengetahui  kuat  tekan  beton  dengan  penambahan superplastisizer  Sika  Viscorete  3115  ID  dan penggantian  sebagian  semen  dengan  Fly  Ash  dan untuk  mengetahui  persentase  ideal  terbesar  Fly Ash.  Pengujian  ini  dilakukan  di  laboratorium  PT. Rotari  Persada,  sebelum  pengujian  kuat  tekan benda  uji  harus  terlebih  dahulu  ditimbang  untuk mengetahui berat isi dari benda uji tersebut.
Tabel  9. Hasil pengujian kuat tekan
Dari  Tabel  9  dapat  diketahui  bahwa  kuat  tekan rencana  Fc’  29,05  Mpa  setiap  varian  terlampaui hanya  saja  pada  varian  beton  superplastisizer dengan  penambahan  Fly  Ash  30%  terjadi penurunan  kuat  tekan.  Varian  yang  memiliki persentase  ideal  terbesar  Fly  Ash  yaitu  Fly  ash sebanyak 20% (BS + 20 FA) yaitu 30,20 Mpa atau setara  dengan  K.363,  sedangkan  varian  dengan persentase ideal yang rendah yaitu pada penambahan Fly Ash sebanyak 30 % ( BS + 30 FA) mendapatkan  hasil  kuat  tekan  19,47  Mpa  atau setara dengan K.235.
Grafik  kuat  tekan  beton  dari  semua  varian  dan umur pengujian beton dapat dilihat pada grafik 4.2 berikut ini :
Gambar 3. Grafik Kuat Tekan Beton
Dari Gambar 3 dapat dilihat beton penambahan sika viscocrete 3115 ID dan Fly Ash 30% memiliki hasil  yang  berbeda  dari  benda  uji  yang  lain, kemungkinan  besar  disebabkan  oleh  perlakuan yang  berbeda  pada  proses  pembentukan  benda  uji seperti gangguan teknis pada alat pengaduk (mixer) pada saat proses pengadukan berlangsung.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan  beberapa  hal  antaranya  pengaruh penambahan  superplastisizer  Sika  Viscocrete  3115 ID  dan  Fly  Ash  sebagai  pengganti  sebagian  dari semen dengan bervariasi terhadap kuat tekan beton.
Dari  penelitian  ini  yang  paling  ideal  baik  dari harga,  pengerjaan  (workability),  dan  mutu  beton ternyata  yang  menggunakan  bahan  tambahan superplastisizer  Sika  Viscocrete  3115  ID,  Fly  Ash sebanyak 20% ( BS + FA 20%) didapat kuat tekan beton 30,20 Mpa setara dengan mutu beton K.363 > K.  350,  sebagai  perbandingan  dapat  dilihat  pada tabel dibawah ini :
Kuat tekan rencana (f’cr) terlampaui dari setiap varian  benda  uji  yang  telah  diuji  kuat  tekannya, kecuali pada varian beton yang di campur Fly Ash sebanyak 30% terjadi penurunan.
Kuat  tekan  beton  maksimum  umur  28  hari dicapai  pada  benda  uji  Beton  +  superplastisizer Sika  Viscocrete  3115  ID  1,97  ltr/m³  di  dapat  kuat tekan beton sebesar 38,27 Mpa setara dengan mutu beton K.461.
Tabel 10. Variasi Beton Paling Ideal

## Saran
Berdasarkan    hasil  dari  penelitian  ini,  dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :
Sebaiknya  harus  dilakukan  pengujian  Indeks Propertis (kadar air, berat jenis dan penyerapan air, berat  isi  dan  uji  mineralogi)  untuk  material tambahan (Fly Ash, Sika Viscocretee 3115 ID)
Dalam  pelaksanaan  pembuatan  beton  K.350, sebaiknya  tidak  menambahkan  campuran  Fly  ash sebagai pengganti dari semen lebih dari  30%.
Sebaiknya mutu tambahan material harus dijaga seperti Fly Ash dan Sika Viscocrete 3115 ID.
Dalam  proses  pengadukan  atau  pencampuran beton diharapkan dapat menggunakan mesin molen (mixer)  agar  beton  dapat  tercampur  dengan homogen.
Untuk  penelitian  selanjutnya  sebaiknya  perlu diteliti  uji  kuat  tekan  beton  dengan  penambahan sika viscocrete 3115 ID dan penambahan komposisi Fly Ash di antara 20-30%.

## DAFTAR PUSTAKA
Dipohusodo,  Istimawan,Ir.1991.Struktur  Beton Bertulang.Jakarta: Gramedia Pustaka.
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Proyek  Pengembangan  Pendidikan  Politeknik Pusat Pengembangan Pendidikan
Akhli
Teknik.1983. Pengujian Bahan. Jurusan Teknik Sipil.Palembang: PEDC Bandung.
Honing, J, Ir. 1952. Konstruksi Beton. Jakarta: PT.
Pradnya Paramita. Mulyono Tri, Ir.,MT.2003. “Teknologi Beton”.Yogyakarta: Penerbit ANDI. Nugraha  Paul,  Antoni.  2007.  “Teknologi Beton”.Surabaya:Penerbit
Kerjasa
LPPM
Universitas Kristen Petra dan Penerbit ANDI.
SNI  03-2847-2002.  “Tata  Cara  Perhitungan
Struktur  Beton  Untuk  Bangunan  Gedung”.
Jakarta: Penerbit Badan Standar Nasional.
Semedi,  F.  Pujo,  ST.  2014.  Analisa  Kuat  Tekan Beton  K.350  Dan  Pengaruhnya  Terhadap Penambahan  Superplatizer  (Sikament  LN)  Dan Penggantian Sebagian Semen Dengan Fly  Ash. Skripsi.Palembang: Program Studi Teknik Sipil Fakultas  Teknik  Universitas  Indo  Global Mandiri.
SNI 03-2834-2000. Tata Cara Pembuatan Rencana
Campuran  Beton  Normal.  Jakarta:  Departemen
Pekerjaan Umum RI.
SNI  M-02-1990-F.  Standar  Metode  Pengujian Keausan Agregat Dengan Mesin
Abrasi  LosAngelos.  Penerbit  :  Departemen
Pekerjaan Umum RI. Jakarta.
SNI  03-1968-1990.  Metode  Pengujian  Analisis Agregat Kasar dan Agregat Halus. Departemen Pekerjaan Umum RI.Jakarta.
SNI  03-6863-2002.  Metode  pengambilan  contoh dan  pengujian  abu  terbang  atau  pozolan  alam sebagai mineral pencampur dalam beton semen portland.  Jakarta:  Penerbit  Badan  Standar Nasional.
SNI 03-2834-1993. Tatacara Pembuatan
Rancangan  Campuran  Beton Normal.  Jakarta:
Penerbit Badan Standar Nasional.
SNI 03-1750-1990. Agregat Beton,Mutu Dan Cara
Uji. Jakarta: Penerbit Badan Standar Nasional.
SNI  15-0302-2004.  Semen  portland  pozolan. Jakarta: Penerbit Badan Standar Nasional.
Tjokrodimuljo,Kardiyono,
Ir.,
M.E.2009. Teknologi  Beton.  Yogyakarta:  Penerbit  Biro Penerbit Teknik Sipil Universitas Gajah Mada.